Interferenzei'scheinun“'en l)ei Röntgenstralilen. 
819 
die sich von Fig. 7, Tafel III nicht in der Lage der Flecke, 
sondern allein durch deren Größe unterschied. Auch nach der 
Syimnetrie gleichberechtigte Flecken zeigten jetzt Größen unter- 
schiede. Es beweist dies, daß die Begrenzung des durch- 
strahlten Kristallstückes ohne Einfluß auf die Lage der Inten- 
sitätsmaxima ist, während die Unterschiede in der Fleckengröße 
den Unterschieden der verschieden gerichteten Projektionen des 
durchsetzten Kristallstückes auf die photographische Platte 
entsprechen (siehe Fig. 2). Das schraffierte Gebiet stellt den 
durchleuchteten Teil des Kristalles Kr dar. AB und A^ B^ 
sind die Projektionen dieses Teiles auf die Platte P und geben 
die Größe der Flecken an. Drehten wir dieselbe Kristallplatte 
so, daß der primäre Strahl sie jetzt in der Richtung einer zwei- 
zähligen Symmetrieachse durchsetzte, so entstand die Fig. 12, 
Tafel V, die sich nur die ungleiche Größe entsprechender Flecke 
von einer Aufnahme unterschied, die wir mit einem zur zwei- 
zähligen Achse senkrechten Spaltstück gemacht hatten. 
Außer den eben beschriebenen Versuchen haben wir weitere 
mit Zinkblende, Kupferkristall, Steinsalz und einer Diamant- 
platte angestellt. (Die Diamantplatte ist ein höchst dankens- 
wertes Geschenk der Firma Ginsberg in Hanau an das i)hysi- 
kalische Institut der Universität.) Wir sehen jedoch von der 
Mitteilung der Photogramme ab, weil die Versuche noch nicht 
abgeschlossen sind, hoffen aber in Kürze darüber berichten zu 
können. Wir wollen indessen noch auf zwei Versuchsergebnisse 
aus dieser Serie hinweisen, die uns von Bedeutung erscheinen. 
Erstens haben wir beim Steinsalz gefunden, daß die Inten- 
sität der sekundären Flecke von der Dicke der durchstrahlten 
Schicht abhängt; denn bei gleicher Expositionszeit, gleicher 
Härte der Röhre und sonst gleichen Bedingungen war die 
Schwärzung bei 15 mm durchstrahlter Schicht des Kristalles 
wesentlich größer als bei einer 10 mal dünneren Schicht. Wir 
wollen diese Versuche mit anderem Material Aveiter fortfühi’en. 
ZAveitens wollen wir einem Versuch mit dem Diamanten ein 
paar Zeilen widmen. Kohlenstoff zeigt naeh Barkla keinerlei 
bisher nachgewiesene Eigenstrahlung. Es war also zu er- 
